C U Y M I E. 



iyi A B R E G fi D E S M E M O i R E S 



: moindrc fouffle I'aiiroit diflipee , & qii'un petit amas de cette poudrc > 

 de la groireur oil h-peu-pres d'une noifettc , ne pefoit pas toiit-k-fait 



5 grains : encore eft-il bon d'obferver qu'elle recdoit quelqiies parties 

 Annc'i iTTo, d'argent qui en aiigmentoient un peu le poids. 



Je fis plufieurs experiences dans la viie d'examiner fi cette poudre ne 

 pourroit pas reprendre une certaine confiftance & revenir \ I'ctat metalli- 

 «jue dent elle me paroiffoit fi eioignee : j'en fis palTer \ la coupclle avec 

 dii plomb feulement ; J'en meiai d'aiitre avec line qiiantite dcterminee d'ar- 

 gent fin, & une dofe de plomb convenable, qui fubit egalement I'epreuve 

 de la coupelle; Je Joignis encore du minium \ une portion de cette pou- 

 dre , & Je la traitai par le flux noir. Le riiultat de ces experiences fut toii- 

 jours que prefque la totalite de cette poudre difparoiffoit dans les pro- 

 duits : i peine I'argent mis il deffein dans la coupelle confervoit-il quel- 

 que trace de platine j on s'en appercevoit encore moins dans les petits 

 grains d'argent dus aux particules de ce meral que la poudre contenoit, 



6 que la litharge, en s'imbibant dans les coupelles, avoit laiflees fur leur 

 baflm : rien n'avoit pu donner \ ce precipitc de platine la confiftance d'une 

 matiere quelconque , loin de I'avoir ritabli dans fon etat mctallique; js 

 n'appercus meme aucune efpcce de fcories fiir le baffin des coupelles oil 

 ce precipite, foit feul avec du plomb, foit Joint \ de I'argent, avoit pafle 

 par I'epreuve de la litharge. 



Dans Une de mes experiences , oil J'avois Joint \ ■i\ grains d'or fin 

 69 grains d'argent fin egalement, &; 5 grains ou ^-peu-pres de precipitc 

 de platine , je ne remarquai point de fcories aux bords du bafnn de la 

 coupelle, comme on y en voit dans quelques circonftances , aprcs que la 

 litharge s'y eft imbibee-, le bouton compofe d'or, d'argent & de quelques 

 particules de platine, etoit net , bien arrondi, & avoit I'eclat ordinaire: 

 je le pelai avant que d'en faire le depart •, je fiis furpris d'en trouver le 

 poids plus foible de 4 ^ 5 grains qu'il n'auroit du ctre fuivant la quantite 

 des trois raatieres que j'avois employees , & je craignis , dans le premier 

 moment , d'avoir oublie de mettre dans la coupelle le precipite de pla- 

 tine en poudre , quoiqu'il fut fpecialement I'obJet de mon experience 5 

 mais Je ne pus pas douter, par un examen plus particulier du bouton, 

 par la fuite du depart que J'en fis & le rifultat de cette operation , que 

 le precipite de la platine n'eiit cte Joint dans la coupelle aux deux autre 



e 



s 



metaux : les deux cornets d'or que j'obtins de cette experience, etoicnt 

 ^ la verite trcs- beaux , mais Je crus y appercevoir quelques indices legers 

 de platine , & ils me fuffirent pour que les confequences que j'avois \ lirer 

 rue parulfent bicn fon dees. 



Si on rapproche en cffet cette dcrnicre experience de celles qui la 

 precedent , on reconnoitra fur le champ que le precipite de platine n'a 

 pas plus de confiftance dans une epreuve que dans une autre , m.-ilgrc les 

 differences qu'cn y a remarquees; & que fi quelque portion de ce preci- 

 pite y a repris fes proprii^tes metalliques, elle eft peu confiderable & laitfe 

 toujours fubfiftcr une preforoption allez forte fur la dccompofition de ce 

 mital fingulicr. 



On 



